Способ синтеза нанокомпозитов NiCoCu/C на основе полиакрилонитрила
METHOD FOR THE SYNTHESIS OF NICOCU/C NANOCOMPOSITES BASED ON POLYACRYLONITRILE

Изобретение относится к области химии и нанотехнологиям синтеза наночастиц металла (сплава) в составе нанокомпозитов NiCoCu/C на основе полиакрилонитрила.
2
6
2
2
6
2
2
2
7
2
2
2
Аналогом предложенного изобретения является способ синтеза наночастиц NiCoCu (Liqianyun Xu, Liuyang Zhang, Bei Cheng, Jiaguo Yu, Ahmed A. Al-Ghamdi, S.Wageh Significant capacitance enhancement induced by cyclic voltammetry in pine needle-like Ni-CoCu multicomponent electrode, Journal of Materials Science & Technology Volume 78, 10 July 2021, Pages 100-109), в котором синтезированы нанокомпозиты, содержащие частицы NiCoCu гидротермальным методом. Для синтеза нанокомпозитов получали совместный раствор NiNO⋅6HO, CoNO⋅6HO, HO, CHNO и CO(NH). Затем к вышеуказанному раствору добавляли волокна CuH полученные химическим травлением. Полученный раствор помещали в автоклав и выдерживали при 120°С в течение 240 минут. Диаметр полученных волокон составлял 200÷250 нм.
Недостатки метода заключаются в размере получаемых наночастиц и необходимости предварительного синтеза волокон меди.
0,5-x
x
0,5
2
4
0,5-x
x
0,5
2
4
0,5-x
x
0,5
2
4
Наиболее близким аналогом является способ синтеза (P.V. Gaikwad, R.J. Kamble, S.J. Mane-Gavade, S.R. Sabale, P.D. Kamble, Magneto-structural properties and photocatalytic performance of sol-gel synthesized cobalt substituted Ni-Cu ferrites for degradation of methylene blue under sunlight, Physica B: Condensed Matter Volume 554, 1 February 2019, Pages 79-85), в котором были получены мелкодисперсные порошки NiCoCuFeO (х от 0,0 до 0,5), нано-кристаллический материал, включающий NiCoCu, был получен золь-гель методом. Для синтеза использовались нитраты металлов и мочевина, растворенные в дистиллированной воде в стехиометрических пропорциях. Затем рН раствора поддерживали от 9,0 до 9,5 с помощью аммиака. Смесь постепенно нагревали при 100°С при постоянном перемешивании в течение 180 мин до получения геля. Затем высушенный гель сжигали для получения порошка. Приготовленные порошки феррита прокаливали при 850°С в течение 300 мин для достижения оптимальной кристаллизации. В результате были получены кристаллиты NiCoCuFeO размером от 35,5 до 44,3 нм. Увеличение концентрации Со от 0 до 0,5 в соединении NiCoCuFeO приводило к увеличению намагниченности насыщения от 21,74 до 41,82 emu/g, коэрцитивная сила изменялась в диапазоне от 81 до 302 Э.
Недостатками данного способа являются образование наночастиц в виде оксидов, что значительно ухудшает магнитные характеристики наноком-позита, и более энергетически затратный процесс финального отжига.
Технической задачей является получение упрощенной технологии синтеза нанокомпозита NiCoCu/C.
Технический результат изобретения заключается в упрощении технологии получения нанокомпозита NiCoCu/C с улучшением его характеристик, а также снижении энергетических затрат в процессе проведения способа.
Технический результат достигается следующим образом.
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Способ синтеза нанокомпозита NiCoCu/C включает приготовление совместного раствора полиакрилонитрила, Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO, (CHCOO)Cu⋅HO в диметилформамиде при температуре 25÷50°С и следующем соотношении компонентов (% масс.):
полиакрилонитрил
4,23 - 4,38,
диметилформамид
84,62 - 87,53,
Со(СН<sub>3</sub>СОО)<sub>2</sub>⋅4H<sub>2</sub>O
3,58 - 3,70,
Ni(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>⋅4H<sub>2</sub>O
3,59 - 3,71,
(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>Cu⋅H<sub>2</sub>O
0,69 - 3,98,
-2
-3
последующую выдержку до полного растворения всех компонентов, удаление диметилформамида путем выпаривания при температуре 25÷70°С, инфракрасный нагрев полученного твердого остатка в два этапа при давлении 10÷10 мм.рт.ст, причем предварительный нагрев проводят в течение 5÷15 минут при температуре 100÷200°С со скоростью нагрева не более 20°С/мин, а финальный нагрев проводят в течение 5÷15 минут при температуре 500÷700°С со скоростью нагрева не более 50°С/мин.
Технический результат изобретения достигается за счет проведения ИК нагрева в одном процессе без использования дополнительных внешних восстановителей, а также сочетания в способе одновременного синтеза наночастиц сплава NiCoCu размером от 10 до 70 нм и углеродной матрицы, защищающей наночастицы сплава NiCoCu от коалесценции и сохраняющей их свойства на воздухе.
Изобретение поясняется чертежом, где на фигурах 1 и 2 показаны дифрактограммы и результаты фазового анализа нанокомпозита NiCoCu/C, синтезированного при температурах 500°С и 700°С соответственно; на фигурах 3, 5, 7 приведены дифрактограммы и результаты фазового анализа нанокомпозита NiCoCu/C с концентрациями ацетата меди 5, 15 и 30 масс. % соответственно; на фигурах 4, 6, 8 представлены по одной из серий микрофотографий нанокомпозита NiCoCu/C с концентрациями ацетата меди 5, 15 и 30 масс. % соответственно, методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).
Изобретение осуществляется следующим образом.
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
-2
-3
-2
-3
-2
-3
При проведении синтеза выбирают определенные исходные компоненты: полиакрилонитрил (ПАН), соединения металлов (Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO, (CHCOO)Cu⋅HO, а также условия проведения процесса растворения компонентов и процесса удаления растворителя, ИК-нагрева полученного твердого остатка Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO, (CHCOO)Cu⋅HO, ПАН при давлении в реакционной камере Р=10÷10мм.рт.ст. Режим температурной обработки разделяют на два этапа: 1) при температуре T=100÷200°С, в течение 5÷45 минут, процесс проводится при давлении Р=10÷10 мм.рт.ст., скорость нагрева до 20°С/мин; 2) при финальной температуре 500÷700°С в течение 5÷15 минут, процесс проводится при давлении Р=10÷10 мм.рт.ст., скорость нагрева до 50°С/мин, в результате чего формируется металлоуглеродный нанокомпозит NiCoCu/C, содержащий наночастицы NiCoCu с размером от 10 до 70 нм.
kα
Kα
Для анализа фазового состава нанокомпозита и определения размера наночастиц NiCoCu использован рентгеновский дифрактометр EMMA (Австралия), излучение Cu, графитовый монохроматор, а также Дифрей 401 с Cr-излучением. Для прямого измерения размеров наночастиц использован электронный микроскоп LEO912 АВ OMEGA, ускоряющее напряжение 60 -120 кВ, увеличение 80х - 500000х. Средний размер наночастиц интерметал-лида NiCoCu рассчитан по результатам РФА из дифрактограмм по уравнению Дебая-Шерера:
где k - константа, равная 0,89;
В - полуширина дифракционного угла, соответственного дифракционного максимума, град,
Kα
- длина волны рентгеновского Cu - излучения,
Θ - дифракционный угол, град.
Размер наночастиц оценивался по микрофотографиям проб нанокомпозита, полученным методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Co(CH3COO)2⋅
2
Ni(CH3COO)2⋅
2
(CH3COO
2
⋅
2
ПАН
3
2
2
3
2
2
3
2
2
тв. ост.
-2
-3
-2
-3
Пример 1. Готовится 80 мл совместного раствора ПАН, Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO в ДМФА с концентрациями (Со)=20 масс. %, (Ni)=20 масс. % и (Cu)=5 масс. % от массы полимера и (ПАН)=5 масс. % от массы растворителя. Для этого подготавливаются навески всех твердых компонентов: m4HO=3,382 г, m4HO=3,392 г, m)CuHO=0,628 г, m=4 г; а также в коническую колбу наливается 80 мл ДМФА. Затем в колбу добавляется ПАН и навески Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO. После интенсивного перемешивания полученной смеси с помощью стеклянной палочки в течение 5 минут колба закрывается крышкой и помещается в лабораторный сушильный шкаф, нагретый до температуры Т=45°С. В результате выдержки смеси в течение 8 часов в сушильном шкафу до полного растворения соединений металла и ПАН в ДМФА получается вязкий раствор. Полученный раствор заливается в чашку Петри, помещается в сушильный шкаф, нагретый до температуры Т≤70°С, и выдерживается в нем до завершения процесса выпаривания (m≈ const). Полученный твердый остаток подвергается температурной обработке в установке ИК-нагрева. Процесс проводится в несколько стадий: 1) в вакууме (давлении в реакционной камере установки Р=10÷10 мм.рт.ст.) при температуре Т=150°С, затем при 200°С, в течение 15 минут при каждой соответствующей температуре, скорость нагрева v=20°С/мин; 2) при финальной температуре 500°С в течение 15 минут, процесс проводится при давлении Р=10÷10 мм.рт.ст., скорость нагрева v=50°С/мин.
3
2
2
3
2
2
3
2
2
В процессе ИК-нагрева твердого остатка Со(СНСОО)⋅4HO/Ni(CHCOO)⋅4HO/(СНСОО)Cu⋅HO/ПАН в результате деструкции ПАН происходит выделение водорода и др. газообразных продуктов, которые восстанавливают Со, Ni и Cu из соединения, а за счет дальнейшего взаимодействия формируются наночастицы интерметаллида NiCo-Cu. При этом в ПАН протекают процессы карбонизации, приводящие к формированию углеродной графитоподобной матрицы нанокомпозита, в которой распределяются сформировавшиеся наночастицы. В результате получается нанокомпозит NiCoCu/C в виде черного порошка.
По данным РФА определен фазовый состав нанокомпозита, полученного при финальной температуре, равной 500°С, рассчитан средний размер области когерентного рассеяния интерметаллида, а также определен параметр решетки, равный
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Co(CH3COO)2⋅
2
Ni(CH3COO)2⋅
2
(CH3COO)2
⋅
2
ПАН
3
2
2
3
2
2
3
2
2
тв. ост.
-2
-3
-2
-3
Пример 2. Готовится 80 мл совместного раствора ПАН, Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO в ДМФА с концентрациями (Со)=20 масс. %, (Ni)=20 масс. % и (Cu)=5 масс. % от массы полимера и (ПАН)=5 масс. % от массы растворителя. Для этого подготавливаются навески всех твердых компонентов: m4HO=3,382 г, m4HO=3,392 г, mCuHO=0,628 г, m=4 г; а также в коническую колбу наливается 80 мл ДМФА. Затем в колбу добавляется ПАН и навески Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO. После интенсивного перемешивания полученной смеси с помощью стеклянной палочки в течение 5 минут колба закрывается крышкой и помещается в лабораторный сушильный шкаф, нагретый до температуры Т=45°С. В результате выдержки смеси в течение 8 часов в сушильном шкафу до полного растворения соединений металла и ПАН в ДМФА получается вязкий раствор. Полученный раствор заливается в чашку Петри, помещается в сушильный шкаф, нагретый до температуры Т≤70°С, и выдерживается в нем до завершения процесса выпаривания (m≈ const). Полученный твердый остаток подвергается температурной обработке в установке ИК-нагрева. Процесс проводится в несколько стадий: 1) в вакууме (давлении в реакционной камере установки Р=10÷10 мм.рт.ст.) при температуре Т=150°С, затем при 200°С, в течение 15 минут при каждой соответствующей температуре, скорость нагрева v=20°С/мин; 2) при финальной температуре 700°С в течение 15 минут, процесс проводится при давлении Р=10÷10 мм.рт.ст., скорость нагрева v=50°С/мин.
В результате получается нанокомпозит NiCoCu/C в виде черного порошка. По данным РФА определен фазовый состав нанокомпозита, полученного при финальной температуре, равной 700°С, рассчитан средний размер области когерентного рассеяния интерметаллида, а также определен параметр решетки, равный
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Co(CH3COO)2⋅
2
Ni(CH3COO)2⋅
2
(CH3COO)2
⋅
2
ПАН
3
2
2
3
2
2
3
2
2
тв. ост.
-2
-3
-2
-3
Пример 3. Готовится 20 мл совместного раствора ПАН, Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO в ДМФА с концентрациями (Со)=20 масс. %, (Ni)=20 масс. % и (Cu)=5 масс. % от массы полимера и (ПАН)=5 масс. % от массы растворителя. Для этого подготавливаются навески всех твердых компонентов: m4HO=0,845 г, m4HO=0,848 г, mCuHO=0,157 г, m=1 г; а также в коническую колбу (V=50 мл) наливается 20 мл ДМФА. Затем в колбу добавляется ПАН и навески Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO. После интенсивного перемешивания полученной смеси с помощью стеклянной палочки в течение 5 минут колба закрывается крышкой и помещается в лабораторный сушильный шкаф, нагретый до температуры Т=45°С. В результате выдержки смеси в течение 8 часов в сушильном шкафу до полного растворения соединений металла и ПАН в ДМФА получается вязкий раствор. Полученный раствор заливается в чашку Петри, помещается в сушильный шкаф, нагретый до температуры Т≤70°С, и выдерживается в нем до завершения процесса выпаривания (m≈ const). Полученный твердый остаток подвергается температурной обработке в установке ИК-нагрева. Процесс проводится в несколько стадий: 1) в вакууме (давлении в реакционной камере установки Р=10÷10 мм.рт.ст.) при температуре Т=150°С, затем при 200°С, в течение 15 минут при каждой соответствующей температуре, скорость нагрева v=20°С/мин; 2) при финальной температуре 600°С в течение 15 минут, процесс проводится при давлении Р=10÷10мм.рт.ст., скорость нагрева v=50°С/мин.
В результате получается нанокомпозит NiCoCu/C в виде черного порошка. По данным РФА определен фазовый состав нанокомпозита с концентрацией ацетата меди 5 масс. %, рассчитан средний размер области когерентного рассеяния интерметаллида, а по данным ПЭМ построено распределение по размерам наночастиц NiCoCu. Средний размер наночастиц составил 10±1 нм.
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Co
Co(CH3COO)2⋅
2
Ni(CH3COO)2⋅
2
(CH3COO)2
⋅
2
ПАН
3
2
2
3
2
2
3
2
2
тв. ост.
-2
-3
-2
-3
Пример 4. Готовится 20 мл совместного раствора ПАН, Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO в ДМФА с концентрациями (Со)=20 масс. %, (Ni)=20 масс. % и (Cu)=15 масс. % от массы полимера и (ПАН)=5 масс. % от массы растворителя. Для этого подготавливаются навески всех твердых компонентов: m m4HO=0,845 г, m4HO=0,848 г, mCuHO=0,471 г, m=1 г; а также в коническую колбу (V=50 мл) наливается 20 мл ДМФА. Затем в колбу добавляется ПАН и навески Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO. После интенсивного перемешивания полученной смеси с помощью стеклянной палочки в течение 5 минут колба закрывается крышкой и помещается в лабораторный сушильный шкаф, нагретый до температуры Т=45°С. В результате выдержки смеси в течение 8 часов в сушильном шкафу до полного растворения соединений металла и ПАН в ДМФА получается вязкий раствор. Полученный раствор заливается в чашку Петри, помещается в сушильный шкаф, нагретый до температуры Т≤70°С, и выдерживается в нем до завершения процесса выпаривания (m≈ const). Полученный твердый остаток подвергается температурной обработке в установке ИК-нагрева. Процесс проводится в несколько стадий: 1) в вакууме (давлении в реакционной камере установки Р=10÷10 мм.рт.ст.) при температуре Т=150°С, затем при 200°С, в течение 15 минут при каждой соответствующей температуре, скорость нагрева v=20°С/мин; 2) при финальной температуре 600°С в течение 15 минут, процесс проводится при давлении Р=10÷10мм.рт.ст., скорость нагрева v=50°С/мин.
В результате получается нанокомпозит NiCoCu/C в виде черного порошка. По данным ПЭМ образца с концентрацией ацетата меди 15 масс. % рассчитан средний размер наночастиц интерметаллида, который составил 11 ±1 нм.
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Co(CH3COO)2⋅
2
Ni(CH3COO)2⋅
2
(CH3COO)2
⋅
2
ПАН
3
2
2
3
2
2
3
2
2
тв. ост.
-2
-3
-2
-3
Пример 5. Готовится 20 мл совместного раствора ПАН, Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO в ДМФА с концентрациями (Со)=20 масс. %, (Ni)=20 масс. % и (Cu)=30 масс. % от массы полимера и (ПАН)=5 масс. % от массы растворителя. Для этого подготавливаются навески всех твердых компонентов: Для этого подготавливаются навески всех твердых компонентов: m4HO=0,845 г, m4HO=0,848 г, mCuHO=0,942 г, m=1 г; а также в коническую колбу (V=50 мл) наливается 20 мл ДМФА. Затем в колбу добавляется ПАН и навески Со(СНСОО)⋅4HO, Ni(CHCOO)⋅4HO и (СНСОО)Cu⋅HO. После интенсивного перемешивания полученной смеси с помощью стеклянной палочки в течение 5 минут колба закрывается крышкой и помещается в лабораторный сушильный шкаф, нагретый до температуры Т=45°С. В результате выдержки смеси в течение 8 часов в сушильном шкафу до полного растворения соединений металла и ПАН в ДМФА получается вязкий раствор. Полученный раствор заливается в чашку Петри, помещается в сушильный шкаф, нагретый до температуры Т≤70°С, и выдерживается в нем до завершения процесса выпаривания (m ≈ const). Полученный твердый остаток подвергается температурной обработке в установке ИК-нагрева. Процесс проводится в несколько стадий: 1) в вакууме (давлении в реакционной камере установки Р=10÷10 мм.рт.ст.) при температуре Т=150°С, затем при 200°С, в течение 15 минут при каждой соответствующей температуре, скорость нагрева v=20°С/мин; 2) при финальной температуре 600°С в течение 15 минут, процесс проводится при давлении Р=10÷10мм.рт.ст., скорость нагрева v=50°С/мин.
В результате получается нанокомпозит NiCoCu/C в виде черного порошка. По данным ПЭМ образца с концентрацией ацетата меди 30 масс. % рассчитан средний размер наночастиц интерметаллида, который составил 16±1 нм.
Таким образом, установлено, что с увеличением температуры финального отжига происходит увеличение параметра решетки интерметаллида. По результатам РФА с использованием формулы Дебая-Шерера рассчитаны средние размеры областей когерентного рассеяния и параметры решеток NiCoCu в зависимости от температуры финального отжига (таблица 1).
Таким образом, установлено, что с увеличением концентрации меди происходит увеличение размера наночастиц NiCoCu. По результатам РФА с использованием формулы Дебая-Шерера рассчитаны средние размеры областей когерентного рассеяния и параметры решеток NiCoCu в зависимости от концентрации меди (таблица 2).